2013年05月スパンク・リペアのキズ補修研究室スパンク・リペアによる、木部内装を中心としたキズ補修の仕事の記録です。キッチンパネルの亀裂の補修です。ウチの補修では、よくあるパターンなのですが、よくよく考えてみると一発勝負の難しい補修なんです。今回はキズが大きかった事、材料を少し変えた事によりハマッてしまいまい、1日で仕上がらず、2日にまたいでしまいました。250mmくらいの亀裂です。何がいけなかったのか!?この日記で検証して行こうと思います。悔しかったので、帰りの電車で図を描いてみました。これが、キッチンパネル補修の基本的なやり方です。1、ポリエステルパテ充填。2、粗めのサンドペーパーで研磨。(平らにすると同時にウレタンのくいつきを良くする)3、ニ液式ウレタン塗装。(ナガシマの白+画材の顔料で調色)4、コンパウンドで研磨。通常、硬化材を入れると黄色っぽくなってしまうのですが、コチラは白い状態を維持して使えるので便利です。乾燥時間も早いので、すぐに研磨できます。2液混合のウレタンを吹くにあたり、入念に養生します。※すぐに硬化しないのと、定着力が高いので、ビックリするほど遠くまで飛んで、定着している事があるので注意です!部屋全部(特に床)養生しても大げさでは無いです。2液ウレタン(調色済白)を塗装。画像でわかりにくいですが、ポリパテの白色が思った以上に暗く(艶の関係だと思いますが)かなり分厚く吹いてしまいました!補修屋さんあるかあるで言えば、白アイカスプレーを吹きすぎて、表面がブヨブヨになってる状態に似ています。乾燥時間を一時間くらい(かなり早め)。早かったのか?又はコンパウンドを変えたのがいけなかったのか?なかなか艶が上がらず、おまけにアイボリーっぽく変色している気がして、なかなか作業が進みませんでした。今回はガスマスクをちゃんと着用しました。ホントにニオイがしなくて逆に勘が鈍ってしまいそうです。結局仕上がりが微妙で、イライラし、マスクをとって作業!そんなこんなで葛藤しているとすっかり夜に!!もう一度吹いたのですが、絶妙に色艶がわからずひたすら磨いていました。この明るさの中でこれでギリギリこれで良いか!?という点で仕上げました。ここは、かなりローカルな駅なのでこの電車で終電。無人駅です!!結局、数日後に手直しに行きました。完成後を見たら微妙によごれっぽくなっていたのであれで完成としていたらウチの補修の信用に関わるトコでした。(うーん、危ない!)もう一度白を吹き付け3時間置いてから磨いて完成させました。今回のハマった一つはコンパウンドを実験的にいろいろ試した事です。普段4の3Mコンパウンドを使っていたのですがこれは実は機械磨き用だったみたいで3の手磨き用をすすめられて使ったのと1の車用、2の荒めのものを併用したのが普段と勝手が違ったみたいです。仕上がりは我ながら完璧と行って良いでしょう。艶、色も違和感無しです。完璧に仕上がると気持ち良いです。今回初期の段階で上手く行かなかった点。その1最初の目荒らしが甘かった。♯800くらいでキズまわりを研磨したのみだったので、その後のウレタンの吸着力が弱くコンパウンドで磨くと取れてしまう感じだった。ウレタン吹き付けを、2度に分ける。パテのグレーがなかなか隠れず、気になって一気に分厚くふいてしまったがこういう場合一度中塗りのように吹いて硬化を待ち、その跡で上塗りした方が良さそうです。垂れてしまったら、もう一度やりなおす。コンパウンドは粘着性の低いものを使う。その後いろいろ試した結果、今回新しく買ったものは粘着性が高く(油粘度みたいな感じ)、表面が完全硬化後の研磨の場合は良いのですが補修のように限られた8時間くらいの中でだましだまし磨く場合には向かないようです。〜という今回気づいた事で、自分に言い聞かせるように書いてみました。持っていた最強の薄め液(ウレタンシンナー)などで一生懸命溶かしてもダメでした。ハンズに塗料はくり材というのがあるのを知り見に行くと、「安心、安全!水性!」みたいなはくり材ばかりで、絶対にはくれなそう〜もっと強烈なものは無いのか!!?と思った瞬間、油絵の具のストリッパー(ネオホルベックス)を思い出し、使ってみると、あっという間にウレタンが内部から溶け出して使えるようになりました!!油絵の具以外も使えるんだ〜!!なんだか感動したと同時、この危険な液体、どんな成分なんだよ。少数精鋭のリペア団体です。素材について日々研究しています。※こちらのサイトは素材研究の為やっていますのでこちらからは仕事の受注は受けてません。ご要望があればコメントいただくかspanqsya@gmail.comにご連絡ください。様々な視点から検証し、長年保つ画面を研究しています。名古屋に行って来ました。